—    188  — 
Schmelzen  in  ein  Aggregat  krystalliner  Theile  zerfallen,  die  schon  damals 
als  Rhomboeder  gedeutet  wurden. 
Mallard  hat  die  Versuche  wiederholt  und  gefunden,  dass  eine  Kali- 
salpeterplatte ,  senkrecht  zur  ersten  Mittellinie .  vor  dem  Schmelzen  bieg- 
sam wird  und  in  dieser  Verfassung  sich  optisch  einaxig  negativ  verhält. 
Beim  Erkalten  verliert  die  Platte  die  Biegsamkeit  und  die  vorher  vor- 
handenen optischen  Erscheinungen  sind  alsdann  undeutlich  geworden. 
Geschmolzener  Salpeter  erstarrt  zuerst  so,  dass  sich  optisch  einaxig 
negative  Gleichgewichtslagen  herstellen,  wobei  die  optische  Axe  senkrecht 
auf  der  Oberfläche  des  Tropfens  sich  befindet,  also  in  dessen  Mitte  auch 
normal  zu  der  denselben  tragenden  Glasplattenoberfläche  ist.  Gegen  die 
Ränder  des  Tropfens  hin  muss  die  optische  Axe  folglich  zur  Glasplatten- 
oberfläche geneigt  sein.  Die  hexagonale  Gleichgewichtslage  ist  nicht  con- 
stant  und  geht,  unter  Trübung  der  Substanz,  in  die  gewöhnliche  über. 
Diesem  Verhalten  entspricht  auch  der  schon  von  Frankenheim  beob- 
achtete Gang  der  Abkühlung  in  geschmolzenen  Massen  von  Kalisalpeter. 
Nach  Mallard  stellen  Substanzen  wie  Kalisalpeter,  Schwefel  und 
Aragonit,  im  Gegensatz  zu  Boracit  und  Kaliumsulphat.  bei  denen  momen- 
taner Wechsel  der  Gleichgewichtslagen  eintritt,  sowie  die  dazu  nothwendige 
Temperatur  erreicht  ist,  ein  Verhalten  dar.  wonach  beide  Gleichgewichts- 
lagen eine  Zeit  lang  neben  einander  bestehen  können,  ohne  dass  die 
labilere  in  die  stabilere  überginge.  Letzteren  Zustand  bezeichnet  Mal- 
lard als  den  der  krystallinen  Über  Schmelzung  „surfusion 
er  istalli  ne". 
Über  diese  interessanten  Verhältnisse  wolle  man  auch,  was  Mallard 
hier  nicht  angibt,  die  Untersuchungen  Lehmann's  vom  Jahre  1877  (Zeitschr. 
f.  Kryst.  I.  p.  104 — 113)  vergleichen. 
c.  Aragonit.  Der  Verfasser  gibt  an,  dass  man  bis  jetzt  noch  nicht 
optisch  constatirt  habe,  ob  das  beim  Erhitzen  des  Aragonits  entstehende 
Umwandlungsproduct  Kalkspath  sei.  Der  Referent  erlaubt  sich  dem  hin- 
zuzufügen, dass  nach  seinen  neuesten  Untersuchungen  (Nachrichten  v.  d. 
kön.  Gesellsch.  d.  Wissenschaften  zu  Göttingen  No.  12.  1883)  der  optisch 
einaxige,  negative  Charakter  der  Doppelbrechung  jenes  Umwandlungs- 
produets  sich  ergibt. 
Bei  den  nun  folgenden  Körpern  handelt  es  sich  wesentlich  um  Änder- 
ungen, die  eine  höhere  Temperatur  im  Zwillingsbau  hervorbringt. 
d.  Perowskit.  Die  gegen  Ben  Saude's  Ansicht  gerichteten  Be- 
merkungen Mallard's  sind  schon  im  vorhergehenden  Referat  gewürdigt 
worden.  Ist  es  erlaubt  auch  für  den  Perowskit  Dimorphie  anzunehmen, 
so  erklärt  sich  Alles  wie  beim  Boracit. 
e.  Zinkblende.  Mallard  hatte  schon  1876  beobachtet,  dass  gewisse 
Zinkblendekrystalle  auf  das  polarisirte  Licht  wirken.  Danach  hatte  Haute- 
feüille  (Referat  vergl.  d.  Jahrb.  1882.  II.  p.  203)  angegeben,  dass 
durch  andauernde  Wärme  Blende  sich  in  Würtzit  verwandeln  könne.  In 
dieser  Arbeit  waren  aber  noch  einige  Punkte  näherer  Aufklärung  bedürftig. 
Dieselbe  bringt  nunmehr  Mallard.   Er  zeigt,  dass  im  regulären  Molecular- 
